알니코

알니코 5로 만든 약 1 인치 높이의 [[말굽자석. 아래 금속 막대는 자석 키퍼로, 자석을 사용하지 않을 때 극에 걸쳐 놓는다. 이는 자화를 보존하는 데 도움이 된다.]] **알니코**(Alnico)는 철 합금의 한 종류로, 철 외에 주로 알루미늄 (Al), 니켈 (Ni), 코발트 (Co)로 구성되어 있어 약어 al-ni-co가 붙었다.page = 115 또한 구리를 포함하며, 때로는 타이타늄도 포함한다. 알니코 합금은 강자성체이며, 영구 자석을 만드는 데 사용된다. 1970년대 희토류 자석이 개발되기 전에는 가장 강력한 영구 자석 종류였다. 이 합금 계열의 다른 상표명은 Alni, Alcomax, Hycomax, Columax, Ticonal이다.isbn = 978-0-07-136076-0 알니코 합금의 조성은 일반적으로 알루미늄 8~12%, 니켈 15~26%, 코발트 5~24%, 구리 최대 6%, 타이타늄 최대 1%이며 나머지는 철이다. 알니코의 개발은 1931년 일본의 T. 미시마가 철, 니켈, 알루미늄 합금이 당시 최고의 자석 강철보다 두 배 높은 kA/m의 보자성을 가짐을 발견하면서 시작되었다.isbn = 978-0-471-47741-9
# 속성
알니코 합금은 강한 자기장을 생성하도록 자화될 수 있으며 높은 보자성(탈자화에 대한 저항성)을 가지므로 강력한 영구 자석이 된다. 시판되는 자석 중에서는 네오디뮴 자석 및 사마륨-코발트 자석과 같은 희토류 자석만이 더 강하다. 알니코 자석은 극에서 최대 1500 가우스 (0.15 테슬라), 즉 지자기 강도의 약 3000배에 달하는 자기장 강도를 생성한다. 일부 알니코 브랜드는 등방성으로 어떤 방향으로도 효율적으로 자화될 수 있다. 알니코 5 및 알니코 8과 같은 다른 종류는 자기 이방성이 있으며, 각각 선호하는 자기화 방향 또는 배향을 갖는다. 이방성 합금은 일반적으로 등방성 종류보다 선호하는 배향에서 더 큰 자기 용량을 갖는다. 알니코의 잔류 자기(**B**r)는 12,000 G (1.2 T)를 초과할 수 있으며, 보자력(**H**c)은 최대 1000 에르스텟 (80 kA/m), 최대 에너지 곱 ((**BH**)max)은 최대 5.5 MG·Oe (44 T·kA/m)에 달할 수 있다. 따라서 알니코는 폐쇄 자기 회로에서 강한 자기 선속을 생성할 수 있지만, 탈자화에 대한 저항은 상대적으로 작다. 모든 영구 자석의 극에서의 자기장 강도는 모양에 따라 크게 달라지며, 일반적으로 재료의 잔류 자기 강도보다 훨씬 낮다. 알니코 합금은 모든 자성 재료 중 가장 높은 퀴리 온도 중 일부를 가지며, 약 abbr=on에 달하지만, 최대 작동 온도는 일반적으로 약 abbr=on로 제한된다.url-status= 이들은 백열 상태로 가열되어도 유용한 자성을 갖는 유일한 자석이다.isbn = 978-3-540-64108-7 이 특성은 취성 및 높은 용융점과 더불어 알루미늄과 다른 구성 요소 간의 금속간 화합물 결합으로 인한 강한 질서 경향에서 비롯된다. 또한 적절히 다루면 가장 안정적인 자석 중 하나이다. 알니코 자석은 세라믹 자석과 달리 전도성이 있다. 알니코 3은 1200 - 1450 °C의 용융 온도를 갖는다.url-status=live {| class="wikitable" ! rowspan="3" | MMPA
분류 ! rowspan="3" | IEC
코드
참조 ! colspan="5" rowspan="2" | 중량 기준
구성
(나머지는 Fe) ! colspan="8" | 자기 특성 ! colspan="9" | 물리적 특성 ! colspan="7" | 열 특성 |- ! colspan="2" | 최대 에너지
곱,
(BH)max ! colspan="2" | 잔류
유도, Br ! colspan="2" | 보자력,
Hc ! colspan="2" | 고유
보자력,
Hci ! colspan="2" | 밀도 ! colspan="2" | 인장
강도 ! colspan="2" | 가로 파괴
탄성 계수 ! rowspan="2" | HRC ! rowspan="2" | 열 팽창
계수
(10−6 / °C) ! rowspan="2" | 전기
저항,
20 °C 기준
(μΩ·cm) ! colspan="3" | 가역 온도
계수,
(% / °C) ! colspan="2" | 퀴리
온도 ! colspan="2" | 최대
서비스
온도 |- ! Al ! Ni ! Co ! Cu ! Ti ! (MGOe) ! (kJ/m3) ! (가우스) ! (mT) ! (Oe) ! (kA/m) ! (Oe) ! (kA/m) ! (lb/in3) ! (g/cm3) ! (psi) ! (MPa) ! (psi) ! (MPa) ! Br
근처 ! 최대
에너지
곱
근처 ! Hc
근처 ! (°C) ! (°F) ! (°C) ! (°F) |- ! colspan="31" | 등방성 주조 알니코 |- |알니코 1 |R1-0-1 |12 |21 |5 |3 | - |1.4 |11.1 |7200 |720 |470 |37 |480 |38 |0.249 |6.9 |4000 |28 |14000 |97 |45 |12.6 |75 | | | | | | | |- |알니코 2 |R1-0-4 |10 |19 |13 |3 | - |1.7 |13.5 |7500 |750 |560 |45 |580 |46 |0.256 |7.1 |3000 |21 |7000 |48 |45 |12.4 |65 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |810 |1490 |450 |840 |- |알니코 3 |R1-0-2 |12 |25 | - |3 | - |1.35 |10.7 |7000 |700 |480 |38 |500 |40 |0.249 |6.9 |12000 |83 |23000 |158 |45 |13.0 |60 | | | | | | | |- ! colspan="31" | 이방성 주조 알니코 |- |알니코 5 |R1-1-1 |8 |14 |24 |3 | - |5.5 |43.8 |12800 |1280 |640 |51 |640 |51 |0.264 |7.3 |5400 |37 |10500 |72 |50 |11.4 |47 | -0.02 | -0.015 | +0.01 |860 |1580 |525 |975 |- |알니코 5DG |R1-1-2 |8 |14 |24 |3 | - |6.5 |57.7 |13300 |1330 |670 |53 |670 |53 |0.264 |7.3 |5200 |36 |9000 |62 |50 |11.4 |47 | | | | | | | |- |알니코 5-7 |R1-1-3 |8 |14 |24 |3 | - |7.5 |59.7 |13500 |1350 |740 |59 |740 |59 |0.264 |7.3 |5000 |34 |8000 |55 |50 |11.4 |47 | | | | | | | |- |알니코 6 |R1-1-4 |8 |16 |24 |3 |1 |3.9 |31.0 |10500 |1050 |780 |62 |800 |64 |0.265 |7.3 |23000 |158 |45000 |310 |50 |11.4 |50 | -0.02 | -0.015 | +0.03 |860 |1580 |525 |975 |- |알니코 8 |R1-1-5 |7 |15 |35 |4 |5 |5.3 |42.2 |8200 |820 |1650 |131 |1860 |148 |0.262 |7.3 |10000 |59 |30000 |207 |55 |11.0 |53 | -0.025 | -0.01 | +0.01 |860 |1580 |550 |1020 |- |알니코 8HC |R1-1-7 |8 |14 |38 |3 |8 |5.0 |39.8 |7200 |720 |1900 |151 |2170 |173 |0.262 |7.3 |10000 |59 |30000 |207 |55 |11.0 |54 | -0.025 | -0.01 | +0.01 |860 |1580 |550 |1020 |- |알니코 9 |R1-1-6 |7 |15 |35 |4 |5 |9.0 |71.6 |10600 |1060 |1500 |119 |1500 |119 |0.262 |7.3 |7000 |48 |8000 |55 |55 |110. |53 | -0.025 | -0.01 | +0.01 |860 |1580 |550 |1020 |- ! colspan="31" | 등방성 소결 알니코 |- |알니코 2 |R1-0-4 |10 |19 |13 |3 | - |1.5 |11.9 |7100 |710 |550 |44 |570 |45 |0.246 |6.8 |65000 |448 |70000 |483 |45 |123.4 |68 | | | | | | | |- ! colspan="31" | 이방성 소결 알니코 |- |알니코 5 |R1-1-10 |8 |14 |24 |3 | - |3.9 |31.0 |10900 |1090 |620 |49 |630 |50 |0.250 |6.9 |50000 |345 |55000 |379 |45 |11.3 |50 | | | | | | | |- |알니코 6 |R1-1-11 |8 |15 |24 |3 |1 |2.9 |23.1 |9400 |940 |790 |63 |820 |65 |0.250 |6.9 |55000 |379 |100000 |689 |45 |11.4 |54 | | | | | | | |- |알니코 8 |R1-1-12 |7 |15 |35 |4 |5 |4.0 |31.8 |7400 |740 |1500 |119 |1690 |134 |0.252 |7.0 |50000 |345 |55000 |379 |45 |11.0 |54 | | | | | | | |- |알니코 8HC |R1-1-13 |7 |14 |38 |3 |8 |4.5 |35.8 |6700 |670 |1800 |143 |2020 |161 |0.252 |7.0 | | |55000 |379 |45 |11.0 |54 |} 2018년 현재 알니코 자석은 약 44 미국 달러/kg (US$20/lb) 또는 US$4.30/BHmax이다.url-status=live초기 전자레인지의 마그네트론 튜브에 사용된 알니코 5 자석. 길이는 약 3인치(8cm)이다.
# 분류
알니코 자석은 전통적으로 자기 재료 생산자 협회(MMPA)에서 지정한 번호(예: 알니코 3 또는 알니코 5)를 사용하여 분류된다. 이 분류는 화학 조성과 자기 특성을 나타낸다. (분류 번호 자체는 자석의 특성과 직접적인 관련이 없으며, 예를 들어 번호가 높다고 해서 반드시 더 강력한 자석을 의미하지는 않는다.)access-date=9 September 2015 이러한 분류 번호는 여전히 사용되고 있지만, MMPA의 새로운 시스템에서는 최대 에너지 곱을 메가 가우스-에르스텟으로, 고유 보자력을 킬로 에르스텟으로 지정하는 새로운 시스템과 IEC 분류 시스템이 선호되어 폐지되었다.
# 제조 공정
1945년 젠센 라디오 제조사(Jensen Radio Manufacturing Co.)의 알니코 5 스피커 광고. 그림에서 보듯이 알니코 5는 특정 자속을 생성하는 데 필요한 자석의 크기와 무게를 1930년의 90온스에서 4.6온스로 극적으로 줄일 수 있게 했다. 알니코 자석은 주조 또는 소결 공정을 통해 생산된다.bibcode=1996pmma.book.....C 주조 알니코는 나뭇진 결합 모래 주형을 사용하는 전통적인 방법으로 생산되며, 이는 복잡하고 정교할 수 있어 복잡한 형태를 생산할 수 있다.doi-access=free 생산된 알니코 자석은 일반적으로 거친 표면을 갖는다.access-date=September 13, 2024 이 공정은 주형 제작을 위한 초기 공구 비용이 더 높다.doi=10.1016/j.mattod.2021.05.003 소결 알니코 자석은 분말 야금 제조 방법을 사용하여 형성된다. 소결 또한 다양한 형태를 생산할 수 있지만, 주조에 비해 극도로 복잡하거나 정교한 디자인에는 적합하지 않을 수 있다.doi-access=free 생산되는 대부분의 알니코는 이방성으로, 처음 만들어질 때 결정립의 자기 방향이 무작위로 배향된다. 이방성 알니코 자석은 임계 온도 이상으로 가열하고 자기장이 있는 상태에서 냉각하여 배향시킨다. 등방성 및 이방성 알니코 모두 최적의 자기 특성을 개발하기 위해 적절한 열처리가 필요하다. 열처리가 없으면 알니코의 보자성은 약 10 Oe로, 연자성 재료인 기술 철과 비슷하다. 열처리 후 알니코는 "시효 경화 재료"라고 불리는 복합 재료가 된다. 이는 풍부한 NiAl 매트릭스에 철과 코발트가 풍부한s2cid=137015369 석출물로 구성된다. 1956년 알니코 자석 종류. 2차 세계 대전 중 개발된 알니코 5는 새로운 세대의 소형 영구 자석 모터와 스피커를 탄생시켰다. 알니코의 이방성은 퀴리 점 근처인 abbr=on에서 abbr=on으로 냉각될 때 발생하는 석출 입자 핵 생성 시 외부 자기장을 가하여 원하는 자기 축을 따라 배향된다. 외부 자기장이 없으면 자발적 자화로 인해 서로 다른 방향의 국부적 이방성이 존재한다. 석출 구조는 자화 변화에 대한 "장벽" 역할을 하는데, 이는 몇 가지 자화 상태를 선호하여 재료를 중간 상태로 만들려면 많은 에너지가 필요하기 때문이다. 또한, 약한 자기장은 매트릭스 상의 자화만 이동시키며 가역적이다.
# 용도
알니코 카우 마그넷은 동물이 섭취할 수 있는 날카로운 금속 와이어 및 기타 철 물체를 묶어 소화관에 손상을 입히는 것을 방지하는 데 사용된다. 알니코 자석은 강력한 영구 자석이 필요한 산업 및 소비자 응용 분야에 널리 사용된다. 예를 들어 전동기, 전기 기타 픽업, 마이크, 센서, 스피커, 마그네트론 튜브, 카우 마그넷 등이 있다. 많은 응용 분야에서 알니코 자석은 더 강한 자기장(Br)과 더 큰 에너지 곱(B·Hmax)을 가진 희토류 자석으로 대체되고 있으며, 이로 인해 주어진 응용 분야에 더 작은 크기의 자석을 사용할 수 있게 되었다. 알니코 자석의 고온 저항성은 자기 교반기와 같이 내열성이 낮은 자석으로는 채울 수 없는 많은 용도로 이어진다.
# 더 읽어보기
* MMPA 0100-00, 영구 자석 재료에 대한 표준 사양 위키데이터 속성 추적 분류:니켈 합금 분류:철 합금 분류:강자성 물질 분류:스피커